30 
H. Brand, Die binären Systeme 
Bei weiterem Erhitzen verschwinden bei ca. 269° die re- 
gulären Formen; es bleiben kleine Oktaeder in der flüssigen 
Schmelze. Demnach spaltet sich bei 269 ° das reguläre «-Doppel- 
salz in Schmelze und Kaliumjodid, das bei 400 ü ebenfalls schmilzt. 
In diesem Präparat konnte auch die Verschleppung des Eutekti- 
kums beobachtet werden. Beim Erwärmen wurde bei 180° ein 
Teil aufgeschmolzen und beim Abkühlen kristallisierte bei dieser 
Temperatur der letzte Pest der flüssigen Phase. Nicht umgesetztes 
Kaliumjodid ist bei Zimmertemperatur im Präparat verstreut zu 
erkennen. 
Analog verhält sich ein Präparat, das aus 30 Mol.-°/o CdJ 2 
+ 70 Mol.-°/o KJ besteht. Indessen ist nach der auch hier noch 
auftretenden eutektischen Kristallisation eine weit größere 
Menge punktförmig verteilten Kaliumjodids zu beobachten. 
Ohne Umsetzung bildet sich das «-Doppelsalz in einem 
Präparat aus 45 Mol.-% CdJ 2 + 55 Mol.-°/o KJ. Bei 215° setzt 
die Umwandlung ein. Gleichzeitig bilden sich auch neue Kri- 
stalle , die schon doppeltbrechend sind. Das bei 185° kristalli- 
sierende Eutektikum ordnet sich strahlig an. 
In einem Präparat aus 50 Mol.-% Cd J 2 + 50 Mol.-°/ 0 KJ zeigen 
sich beim Abkühlen auf 200 0 Sphärolithe, die aus /7-Doppelsal z 
bestehen. Bei 183° werden diese von dem sich bildenden Eutekti- 
kum umschlossen. 
Ein Präparat aus 60 Mol.-% CdJ 2 + 40 Mol.-°/o KJ läßt die 
Kristallisation von Cadmiumjodid bei 285° erkennen, das in stark 
doppeltbrechenden Fasern das Gesichtsfeld aufhellt. Das Eutektikum 
kristallisiert bei 184°. 
Die beiden Systeme C a d m iu m chl o r i d — Kalium chlor id 
und Cadmiumjodid — Kaliumjodid stimmen nicht in 
bezug auf die aus dem Schmelzfluß sich bildenden Verbindungen 
über ein. Während dort die beiden Doppelsalze 1 CdCl 2 . KCl und 
CdCl 2 . 4 KCl auftraten, wurde hier nur das Doppelsalz CdJ 2 . 2K J 
beobachtet. 
2. Das System Cadmiumjodid— Natrium jodid. 
Die Mischungen aus Cadmiumjodid und Natriumjodid bilden 
eine homogene flüssige Phase, die im Konzentrations-Tem- 
peratur -Diagramm (Fig. 2) durch das Gebiet a dargestellt 
wird. Die Kristallisationskurve besteht aus den beiden Ästen 
A C und B C , die sich im eutektischen Punkte C bei einer 
Konzentration von 47 Mol.-°/o NaJ und der Temperatur 287° 
schneiden. Demnach treten als kristallisierte Phasen nur die 
beiden Komponenten auf. Aus der Dauer der eutektischen Halte- 
zeiten wurde ermittelt, daß die eutektische Gerade D E bis an die 
H. Brand, Diss. a. a. 0. p. 628. 
